EIGENSCHAFTEN V. M. HYDEAZIN BEREITET. AMM. CUPROLÖSUNG. 89 



getrübt sind. Erwärmt man diese Lösung in Glasgefäßen am 

 Wasserbade oder unmittelbar auf der Flamme ^ so beginnt die 

 Spiegelbildung ^ und es scheidet sich das gesamte Kupfer aus. 

 Gießt man nun die farblose Lösung ab und wäscht die Kupfer- 

 oberfläche mit Wasser gut ab, so resultiert ein festhaftender 

 Spiegel. Vermischt man dieselbe Lösung mit Kaliumhydroxyd, 

 so scheidet sich gelbes Cuprohydroxyd aus, und erwärmt man 

 nur die Flüssigkeit, so schlägt sich unter starker Stickstoffent- 

 wicklung das Kupfer wieder als Spiegel auf das Glas nieder. Die 

 kaiische Lösung ist noch rascher mid sorgfältiger von der Kupfer- 

 schichte zu entfernen, als die ammoniakalische, da sich sonst das 

 alkalische Kupfer binnen weniger Minuten oxydiert. Es ist zweck- 

 mäßig, jedoch nicht unbedingt nötig, die Kupferschicht noch mit 

 Weingeist und mit Äther abzuspülen und mit Schellack zu über- 

 ziehen, damit sie gegen die Luft um so sicherer bewahrt werde. 



2. Unmittelbar aus ammoniakalischer Lösung scheidet sich 

 das Kupfer auf dem Glase — doch langsamer und glanzlos — 

 aus, wenn in 50 cm^ Lösung enthalten sind: 



1 g kryst. Kupfervitriol, 6 — 8 cm^ Ammoniumhydroxyd, 6 cm^ 

 Hydrazinhydroxyd; oder: lg Cuprinitrat, Cu(N03)2 ■ ÖHgO, 7 — 

 8 cm^ Ammoniak, 10 cm^ Hydrazinhydroxyd. 



Erwärmt man diese Lösungen zuerst fast bis zum Sieden 

 und fügt alsdann genügend Alkali hinzu, (ich verwandte gewöhn- 

 lich 25proz. KOH, wovon 4cm^ auf 10 cm^ vorbenannter Lösungen 

 genügen) und erhitzt sie dann von neuem, so bildet sich all- 

 mählich ein vollkommen homogener und glänzender Spiegel. Die 

 kaiischen Lösungen sind stets vorsichtig anzuwärmen, da sonst 

 die Flüssigkeit infolge der stürmischen Stickstoffentwicklung her- 

 ausgeschleudert werden kann. 



3. Aus Kupferchlorid mit Hydrazinhydroxyd bereitete ammo- 

 niakalische Cuprolösungeu geben, für sich auch längere Zeit 

 gekocht, keine Spiegel, sondern höchstens nur Spiegelfleckchen; 

 erhitzt man jedoch die früher erwärmte Lösung in Gegenwart 

 von Alkali, so bildet sich ein ebenso schöner Spiegel, wie aus 

 den vorangehenden Lösungen. Gute Lösungen sollen in je 50 cm^ 

 enthalten: lg Kupferchlorid, CuClg-oHqO, 10 — 12 cm^ Ammoniak, 

 12 — 14 cm^ Hydrazinhydroxyd. 



